μmリンクをクリックすると基板の仕様をご覧いただけます。ARコーティングによって制限。fit」とも表記されます。μmスペクトル範囲に最適化された広帯域ARコーティングが施されています。このコーティングにより基板表面の反射が減少し、ARコーティング全域にわたり97%を超える透過率が得られています。詳細は、「グラフ」タブをご参照ください。負メニスカス(凹凸)レンズは、中央が端よりも薄くなっていて光線を拡散する機能を持ち、3次の球面収差を最小限に抑える設計となっています。光の分岐に使用する場合は、球面収差を最小にするため、レンズの凸面をビームに向けてください。このレンズは別のレンズと組み合わせて焦点距離を長くし、光学アセンブリのNA(開口数)を小さくする用途によく使われます。セレン化亜鉛(ZnSe)レンズは特に高出力CO2レーザでのご使用に適しています。光学素子を取り扱う際には、必ず手袋を着用ください。セレン化亜鉛(ZnSe)基板の場合は、危険な材料ですので、取り扱いの際には必ずご使用ください。お客様の安全のため、手袋の着用、取り扱い後の適切な手洗いなど、すべての安全上のご注意をお守りください。セレン化亜鉛(ZnSe)の製品安全データシート(MSDS)はこちらからPDF形式でダウンロードいただけます。使用済みのセレン化亜鉛(ZnSe)レンズは当社で適切に廃棄いたします。廃棄をご希望の場合は、当社までご連絡ください。Zemaxファイル下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。Meniscus上図は、ARコーティング反射率の理論値です。μmの波長範囲における平均反射率は1.5%未満です。青い網掛け部分はARコーティングの最適範囲を示しています。上図は、ARコーティングされたセレン化亜鉛(ZnSe)平凸レンズの透過率(理論値)です。この領域における透過率は全帯域にわたって97%以上となっています。μm範囲における透過率の理論近似値です。透過率測定値はこちらからExcelファイルとしてダウンロードいただけます。ARコーティングの規定範囲外の透過率は、製品ロットにより変わることもございますのでご了承ください。mm)当社のFコーティング付きZnSeレンズの損傷閾値データ右の仕様は、当社のFコーティング付きZnSeレンズの損傷閾値の測定データです。損傷閾値の仕様はレンズのサイズや焦点距離にかかわらず全てのFコーティング付きZnSeレンズで同じです。レーザによる損傷閾値についてこのチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。:LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。21254に準拠しています。初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。